190 
parties  en  poids  se  réduisent  dans  des  limites  comprises 
entre  69  et  86.  —  Il  y  a  donc  presque  seulement  pour 
l'acide  carbonique  contenu  dans  le  minérai,  des  limites 
supérieure  et  inférieure,  qui  varient  entre  31  et  14-  pour 
cent,  du  poids  primitif. 
La  quantité  d’oxide  de  fer,  contenu  dans  divers  mor¬ 
ceaux  est  aussi  fort  variable,  et  comprise  entre  27  et 
54  pour  cent.  Pratiquement  le  rendement  moyen  du  mi¬ 
nérai  transformé  en  fonte  est  d.  48  pour  cent. 
Par  sa  composition  ce  minérai  de  fer  doit  être  rap¬ 
porté  au  minérai  de  fer  carbonaté  spathique,  quoiqu’il 
s’éloigne  des  diverses  espèces  décrites.  Sa  couleur  en 
général  d’un  blanc-grisâtre  ou  jaunâtre,  tantôt  passe  au 
bleu  mat  et  quelquefois  au  gris-vert. 
Sous  le  rapport  de  la  dureté,  l'espèce  de  couleur 
blanc-grisâtre  se  laisse  difficilement  attaquer  par  un 
outil.  Celles  présentant  les  couleurs  blanche  ou  verdâtre, 
sont  facilement  rayées  par  l’ongle.  Jusqu’à  ce  jour,  je 
n’ai  pas  trouvé  des  cristaux  bien  déterminés. 
Dans  les  blocs  d’une  grande  dureté,  l’ on  voit  fréquem¬ 
ment  à  l’intérieur,  des  déchirures  et  des  retirures.  Ces 
accidents,  indiquant  le  dépôt  de  la  matière  à  l’état  pâ¬ 
teux,  se  sont  sans  doute  produits  par  contraction,  lors 
du  dessèchement  de  la  masse. 
A  cette  note,  j’ai  joint  un  tracé,  représentant  les  po¬ 
sitions  rélatives  des  trois  couches  de  minérai,  indiquant 
leur  puissance  moyenne  et  les  allures  de  leur  gisement. 
Ce  dessin  fournissant  des  éclaircissements  divers,  qu’il 
est  inutile  de  reproduire,  je  crois  devoir  me  borner  à 
faire  les  remarques  suivantes. 
